712 ACADEMIE DES SCIENCES. 



maçfma eutectique dans les alliages fondus intermédiaires entre Fe'P 

 et Fe^P; elle donnerait également l'explication du léger excès de phos- 

 phore trouvé dans les analyses citées plus haut, bien que la cause plus 

 vraisemblable de cet écart soit Tinsuffisance de la séparation magnétique, 

 qui a laissé un peu de Fe-'P. 



Le phosphiH-e Fe'P-, décrit par Bohlique, n'existe pas; les fontes obte- 

 nues par son procédé montrent, à l'examen métallographique, la présence 

 simultanée de deux phosphures Fe'P et Fe-P. 



2° Fe-P. — Ce phosphure est un composé défini absolument net, celui 

 de toutes les combinaisons du fer et du phosphore pour lequel il peut y avoir 

 le moins d'hésitation. On l'obtient à l'état de pureté, sans aucune difficulté, 

 en suivant la méthode indiquée par M. Maroneau, consistant à fondre du 

 phosphure de cuivre en excès avec une quantité de fer insuffisante pour 

 prendre tout le phosphore. La dissolution du culot dans l'acide azotique 

 laisse de belles aiguilles cristallines, d'apparence hexagonale, dont la com- 

 position correspond bien, comme nous l'avons vérifié, à celle indiquée par 

 M. Maroneau. Nous l'avons obtenu également par d'autres procédés, par 

 exemple en séparant par l'aimant les parties non magnétiques des prépa- 

 rations ayant servi à obtenir Fe'P. Dans certains cas, la réduction alumine- 

 thermique des phosphates de fer a donné des culots absolument homogènes 

 à l'examen métallographique, présentant la composition de Fe'-P. Voici 

 l'analyse des parti(.'S non magnétiques obtenues dans la réaction du phos- 

 phore sur le fer divisé : 



Expérience. Calcul. 



Fer 78,20 78,32 



Phosphore 21,79 2 1 , 68 



Total 99 '99 100,00 



Ce corps présente une densité de G, 56. Son coefficient d'aimantation est 

 environ jo fois moindre que celui de Fe'P, son point de transformation 

 magnétique est à (So", enfin son point de fusion, déterminé par Saklatwalla, 

 est de i2qo", c'est-à-dire beaucoup plus élevé que celui de Fe'P. Il est inat- 

 ta<juable par les acides concentrés et chauds, mais il est soluble dans l'eau 

 régale bouillante. 



L'existence de ce corps en tant que combinaison définie est prouvée par : 

 a. L'invariabilité de sa composition avec les procédés de préparation les 

 plus variés utilisant soit des différences de propriétés magnétiques, çoit l'ac- 

 tion inégale des acides, 



